## Agrokompleks Vol. 21 No. 2 Juli 2021
Karakteristik biobriket berbasis kulit tanduk kopi dan cangkang mete
Characterization of bio-briquettes based on coffee parchment and cashew shell
Gusni Sushanti 1* , Mulia Mita 2 ,  Andi Ridwan Makkulawu 1
1 Program Studi Agroindustri, Jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
2 Alumni Program Studi Agroindustri, Jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
*Corresponding author :gusni.sushanti@polipangkep.ac.id
Diterima Tanggal 12 Juni 2021, Disetujui Tanggal 28 Juli 2021

## Abstrak
Biobriket merupakan bahan bakar alternatif yang berasal dari biomassa dimana biomassa merupakan salah satu sumber energi yang dapat diperbaharui dan jumlahnya sangat melimpah di muka bumi ini. Salah satu biomassa  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kulit  tanduk kopi  dan  cangkang  mete.  Penelitian  ini bertujuan untuk mencari formulasi biobriket dari campuran kulit tanduk kopi dan cangkang mete yang sesuai dengan  standar  Internasional.  Metode  yang  digunakan  yaitu  rancangan  acak  lengkap  dengan  variabel cangkang  mete  dan  kulit  tanduk  kopi  berturut-turut  adalah  100:0,  70:30,  50:50,  30:70  dan  0:100.  Dimana proses pembakaran dilakukan secara karbonisasi. Pengujian yang dilakukan meliputi; kadar air, kadar abu, nilai  kalor,  nilai  kerapatan,  dan  laju  pembakaran.  Briket  yang  mendekati  standar  mutu  briket  secara internasional  yaitu  formulasi  cangkang  mete  100%  yang  memiliki  kerapatan  sebesar  0,154  g/cm3,  laju pembakaran  1,127  g/menit,  kadar  air  9,67%,  kadar  abu  16,55%  dan  nilai  kalor  sebesar  6230,0028  kal/g. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cangkang mete layak untuk dijadikan bahan bakar alternatif.
Kata Kunci : biobriket, cangkang mete, kulit tanduk kopi, arang.

## Abstract
Bio-briquettes are an alternative fuel derived from biomass that is a renewable energy source. The biomass is found abundantly anywhere else in the world. The biomass used in this study  was coffee parchment and cashew shells. This study aimed to investigate a bio-briquette formulation from a mixture of coffee parchment and  cashew  shells  that  met  International  Standards  of  Briquette.  A  completely  randomized  design  with variables of cashew shell and coffee parchment, respectively: 100: 0, 70:30, 50:50, and 0: 100 was applied. The combustion process was conducted using a carbonization method. Data collected on water content, ash content, heating value, density value, and combustion rate. The results showed that the briquette made from 100%  of  cashew  shells  formulation  nearly  met  International  standard  with  characteristics;  density  (0.154 g/cm3), combustion rate (1.127 g/min), moisture content (9.67%), ash content (16.55%) and heating  value (6230, 0028 cal/g). This study showed that cashew shells are feasible to be used as alternative fuels
Keywords: bio-briquette, cashew shells, coffee parchment, charcoal

## PENDAHULUAN
Bahan  bakar  merupakan  kebutuhan energi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.Dengan meningkatnya jumlah penduduk  maka  berbanding  lurus  dengan jumlah  konsumsi  bahan  bakar  fosil  yang digunakan,  hal  inilah  yang  mengantarkan
Indonesia  pada  krisis  energi.  Salah  satu  cara untuk mengatasi masalah konsumsi energi fosil adalah  dengan  mengembangkan  sumber energi alternatif yang dapat terbarukan. Energi alternatif  terbarukan  yang  potensial  adalah limbah  perkebunan  yang  saat  ini  masih  belum dimanfaatkan secara optimal.
Salah  satu  limbah  perkebunan  yang belum  dimanfaatkan  secara  optimal  adalah limbah  kulit  kopi,  khususnya  di  daerah Sulawesi  Selatan  yang  menjadi  sentra perkebunan kopi.Kopi saat ini merupakan salah satu  komoditas  yang  sangat  menjanjikan, karena  kopi  Indonesia  sangat  terkenal  di seluruh  dunia.  Bahkan  menurut  Ditjen Perkebunan, Kementan, dalam BPTP Kepulauan Bangka Belitung bahwa ekspor kopi di  tahun  2016  mencapai  267.058  Ton  atau senilai  650  juta  US  Dolar  dan  produktivitas hasil  perkebunan  kopi  yaitu  639.305  Ton.  Ini membuktikan  kopi  menjadi  salah  satu komoditas unggulan.
Dengan semakin berkembangnya pengolahan  kopi  baik  skala  kecil  atau  skala industri  tentunya  akan  menghasilkan  hasil sampingan  dari  pengolahan  kopi  tersebut, salah  satunya  adalah  limbah  kulit  kopi.  Dari pengolahan  tersebut  akan  menghasilkan  ±  65 %  biji  kopi  dan  ±  35  %  limbah  kulit  kopi  yang mana  limbah  kulit  kopi  tersebut  masih  bisa dimanfaatkan  salah  satunya  menjadi  energi alternatif (Budiawan, 2014). Jadi, jumlah limbah kopi  pada  tahun  2016  yaitu  35%  dari  639.305 Ton kopi yaitu 223.756 Ton.
Selama  ini  pabrik  pengolahan  kopi memanfaatkan limbah kulit kopi sebagai pakan
ternak, pupuk tanaman dan biogas. Mengingat bahwa kulit kopi memiliki nilai kalor yang tinggi, kadar  air  yang  rendah,  serta  kandungan sulfur yang cukup rendah maka perlu dilakukan pemanfaatan  limbah  kulit  kopi  pada  pabrik  – pabrik digunakan sebagai briket. Sehingga dari briket limbah tersebut dapat digunakan sebagai penunjang  proses  pengolahan  kopi  khususnya dalam proses pembakaran (Budiawan, 2014).
Pembuatan biobriket menggunakan bahan  campuran  yakni  limbah  kulit  kulit  kopi dan  kacang  mete.  Diketahui  bahwa  kulit  mete adalah  30%  dari  biji  gelondong  yang  belum dikupas  (Rengga  et  al,  2019).  Dimana  kulit mete ini hanya dibuang oleh petani mete tanpa diolah  lebih  lanjut.  Padahal  kulit  mete mempunyai nilai lebih apabila diolah lebih lanjut karena mengandung lemak, protein yang tinggi serta  terdapat  unsur  esensial  berupa  karbon (C)  didalamnya  sehingga  kulit  kacang  mete dapat  digunakan  sebagai  bahan  untuk menghasilkan  arang  aktif  yang  berkualitas tinggi (Putranto & Razif, 2005).Briket yang baik adalah  briket  yang  memenuhi  standar Internasional, dapat dilihat pada tabel 1 standar kualitas briket arang.
Tabel 1. Standar kualitas briket arang Jepang, Inggris, USA dan Indonesia Jenis analisa Inggris Jepang Amerika SNI 01-6235-2000 Kadar air (%) 3,6 6-8 6,2 < 8 Kadar abu (%) 5,9 3-6 8,3 <8 Rapat Massa (g/cm 3 ) 0,46 1-2 1 0,44 Nilai kalor (kal/g) 7289 6000-7000 6230 5000
Sumber : Badan Litbang Kehutanan (1994 dalam Triono, 2006)
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  perlu upaya  memanfaatkan  limbah  tersebut  menjadi biobriket.  Selain  dapat  mengurangi  jumlah limbah  pertanian,  hal  ini  juga  untuk  membuat energi  terbarukan  karena  jumlah  energi  fosil yang  ada  semakin  menipis  sehingga  untuk menjaga persediaan energi dibutuhkan sesuatu yang  banyak  terdapat  di  bumi.Salah  satunya yaitu  biobriket  yang  terbuat  dari  bahan-bahan organik.Oleh  karena  itu,  tujuan  dari  penelitian
ini  yaitu  untuk  menentukan  formulasi  biobriket dari  campuran  kulit  tanduk kopi  dan  cangkang mete  yang  sesuai  dengan  standar  briket Internasional.
Gusni Sushanti et al. | Agrokompleks Vol. 21 No.2 Edisi Juli 2021

## BAHAN DAN METODE

## Waktu dan Tempat
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan April-Juli  2019  di  Workshop  Agroindustri Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
.  Beberapa  alat  yang  digunakan meliputi;  bom  Kalorimeter,  tanur,  tungku
pengarangan  (drum  karbonisasi),  ayakan ukuran  20  mesh,  hot  plate,  pencetak  briket, oven,  jangka  sorong,  mortar  dan  lumping, desikator,  neraca  analitik,  loyang,  stoples  dan alat-alat  gelas.  Sedangkan  bahan  yang digunakan  antara  lain;  kulit  tanduk  kopi, cangkang mete, kanji, dan air.
Gambar 1. Diagram alir pembuatan biobriket

## Parameter Pengujian Kerapatan
Kerapatan  menunjukkan  perbandingan antara  massa  dan  volume  briket.  Langkah pengujian kerapatan yaitu menyiapkan peralatan  yang  digunakan  termasuk  benda  uji, menimbang  berat  briket,  mengukur  volume briket  dan  menghitung  densitas  mengukur volume briket (volume silinder).
ρ = m/v Keterangan:   ρ : Kerapatan m: massa v: volume
Laju Pembakaran Pengujian  laju  pembakaran  adalah proses  pengujian  dengan  cara  membakar briket  untuk  mengetahui  lama  nyala  suatu bahan  bakar,  kemudian  menimbang    massa
briket yang terbakar. Lamanya waktu penyalaan  dihitung  menggunakan  stopwatch dan massa briket ditimbang dengan timbangan digital.
Laju Pembakaran = A B
Keterangan :   A  :  Berat  sebelum  pembakaran- berat setelah pembakaran B : lama pembakaran

## Kadar Air
Memasukkan  cawan  porselin  ke  dalam oven  pada  suhu  105oC  selama  30  menit, kemudian  mendinginkan  di  dalam  desikator selanjutnya  menimbang  bobot  kosongnya (A).Menimbang  sampel  ±1  gram  ke  dalam cawan  porselin  yang  telah  diketahui  bobotnya
Biobriket Pencetakan Pengeringan Perekat  Kanji5% Karbonasi Penghalusan Kulit tanduk kopi Karbonasi Penghalusan Pencampuran Cangkang Mete
(B).Memanaskan  sampel  ke  dalam  oven  pada suhu 105oC  selama  1 jam.Mengangkat  cawan kemudian mendinginkannya ke dalam desikator.  Selanjutnya  menimbang  bobotnya hingga  menghasilkan  selisih  massa  dibawa 0,0005 gram (C).
% Air = (B-C)/(B-A)x 100 %

## Kadar Abu
Memanaskan  cawan  porselin  ke  dalam oven  pada  suhu  105oC  selama  30  menit, kemudian  mendinginkan  di  dalam  desikator selanjutnya  menimbang  bobot  kosongnya (A).Menimbang  sampel  ±1  gram  ke  dalam cawan  porselin  yang  telah  diketahui  bobotnya (B).Memanaskan  sampel  ke  dalam  tanur dengan suhu 600oC selama 4 jam. Memindahkan  cawan  dari  tanur  kemudian mendinginkannya ke dalam desikator selama 2 jam  kemudian  ditimbang  hingga  selisih  massa dibawa 0,0005 gram (C).
Kadar Abu (%) = (C-A)/Bx100 %

## Nilai Kalor
Dilakukan  pengujian  di  Laboratorium Kimia  Jurusan  Teknik  Kimia  Politeknik  Negeri Ujung  Pandang.Prosedur  pengukuran  nilai kalor  (HHV)  yaitu  menimbang  kurang  lebih  1 gram  sampel  yang  sudah  dipisahkan  kedalam cawan besi.Menyiapkan rangkaian bom kalorimeter,  memasang  cawan  ke  rangkaian bom kalorimeter.Menghubungkan dengan kawat  platina  dan  menyentuhkan  dengan sampel.Memasukkan  air  sebanyak  1  ml  ke
dalam bejana bom kalorimeter, lalu memasukkan  rangkaian  bom  kalorimeter kedalam  bejana.Menutup  rapat  lalu  isi  dengan gas  pada  tekanan  130  ATM.  Mengisi  ember bom  kalorimeter  dengan  2  liter  air  dan memasukkan  kedalam  jaket  bom  kalorimeter. Memasukkan  bejana  bom  ke  dalam  ember kemudian  ditutup.  Menjalankan  mesin  dan melihat  suhu  awal.Setelah  5  menit,  menekan tombol  pembakaran  dan  biarkan  selama  7 menit.Lihat suhu akhir dan matikan mesin.

## Analisis Data
Data  hasil  pengujian  parameter  biobriket yang  diamati  dianalisis  secara  deskriptif  untuk memberi  gambaran  pengaruh  perlakuan  yang diterapkan terhadap karakteristik biobriket yang dihasilkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Kerapatan
Hasil  pengujian  kerapatan  briket  yang dihasilkan  pada  penelitian  ini  disajikan  pada Gambar  2.  Berdasarkan  data  pada  Gambar  2 dapat diketahui bahwa nilai kerapatan tertinggi pada  biobriket  kulit  tanduk  kopi  dan  cangkang mete  yaitu  pada  perbandingan  70:30  sebesar 0,158  g/cm 3 ,  sedangkan  nilai  kerapatan terendah  yaitu  pada  100%  kopi  sebesar  0,133 g/cm 3 .  Hal  ini  diakibatkan  karena  cangkang mete dan kulit tanduk kopi tidak memiliki ikatan antar  serat  yang kompak kuat karena menurut Fitri (2017) serbuk yang besar mempunyai luas permukaan  yang  sempit  sehingga  dapat menyebabkan nilai kerapatan briket rendah.
0,133 0,158 0,155
0,153 0,154 0,12 0,125 0,13 0,135 0,14 0,145 0,15 0,155 0,16 100 : 0 70 : 30 50 : 50 30 : 70
0 : 100
Nila i Kera pa ta n Kulit tanduk kopi :Cangkang Mete
Gusni Sushanti et al. | Agrokompleks Vol. 21 No.2 Edisi Juli 2021
Uji  kerapatan  biobriket  merupakan  suatu pengujian untuk mengetahui kekuatan biobriket dalam perubahan bentuk.Kerapatan berpengaruh  terhadap  tingkat  energi  yang terkandung  dalam  biobriket.  Dimana  semakin tinggi  tingkat  kerapatan  maka  energi  yang terdapat  dalam  biobriket  juga  semakin  besar (Fitri, 2017).
Menurut  Sinurat  (2011)  semakin  besar kerapatan bahan bakar maka laju pembakaran akan semakin lama. Dengan demikian biobriket yang  memiliki  berat  jenis  yang  besar  memiliki laju  pembakaran  yang  lebih  lama  dan  nilai kalornya  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan biobriket  yang  memiliki  kerapatan  yang  lebih rendah,  sehingga  makin  tinggi  kerapatan biobriket  semakin  tinggi  pula  nilai  kalor  yang dihasilkan.  Namun,  pada  penelitian  ini  nilai kalor  yang  dihasilkan  tidak  sesuai  dengan Standar  Nasional  Indonesia  yaitu  0,44  g/cm 3 . Hal ini disebabkan karena alat yang digunakan tidak mempunyai pressure switch atau alat ukur tekanan  sehingga  briket  yang  dihasilkan  tidak mempunyai  tekanan  yang  sama  dan  sesuai dengan Standar briket secara Internasional.

## Nilai Laju Pembakaran
Hasil perhitungan laju pembakaran briket berdasarkan perlakuan yang diterapkan disajikan pada Gambar 3. Data pada Gambar 3 menunjukkan bahwa laju pembakaran biobriket tertinggi  dari  kulit  tanduk  kopi  dan  cangkang mete  yaitu  pada  perlakuan  50:50  sebesar 1,247  g/menit  dan  nilai  laju  pembakaran terendah  yaitu  pada  perlakuan  100%  kulit tanduk  kopi  sebesar  1,042  g/menit.  Laju pembakaran  ini  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  laju  pembakaran  yang  dihasilkan  oleh briket  blotong  yang  dilakukan  pada  penelitian Afriyanto  (2011)  dengan  laju  pembakaran terendah  yaitu  0,7749  g/menit.  Hal  ini disebabkan  karena  rendahnya  nilai  kerapatan dari  biket  yang  dihasilkan.sehingga  menurut Riseanggara  dalam  Afriyanto  (2011),  hal tersebut  dikarenakan  berkurangnya  rongga udara pada briket dengan kerapatan yang lebih tinggi sehingga memperlambat laju pembakaran.
Gambar 3. Nilai laju pembakaran biobriket

## Uji Kadar Air
Berdasarkan  hasil  pengujian  kadar  air yang  disajikan  pada  Gambar  4  menunjukkan bahwa  formulasi  kulit  tanduk  kopi  dan cangkang  mete,  70:30  mengandung  kadar  air terendah  yaitu  5,35%.  Sedangkan  kadar  air tertinggi  yaitu  100%  cangkang  mete  sebesar 9,67%.  Hal  ini  disebabkan  karena jumlah  pori-
pori  masih  cukup  banyak  dan  mampu menyerap  air.  Selain  itu,  perbedaan  kadar  air pada biobriket disebabkan oleh perbedaan luas permukaan  dari  cangkang  mete  dan  kulit tanduk kopi, dimana cangkang mete mempunyai  luas  permukaan  yang  lebih  besar daripada kulit tanduk kopi. Maka semakin besar luas permukaan butiran serbuk cangkang mete
1,042 1,164 1,247 1,106 1,127 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 100 : 0 70 : 30 50 : 50 30 : 70 0 : 100 La ju Pe m a ba k a ran kulit tanduk kopi:Cangkang Mete
menyebabkan  banyak  pori  pada  briket  yang mudah mengikat air yang terdapat pada udara
(Budiawan, 2014).
Gambar 4. Kadar air biobriket
Kadar  air  hasil  penelitian  ini  tidak  jauh berbeda  dengan  kadar  air  briket  standar Indonesia, Jepang, Inggris dan Amerika. Selain itu,  jika  dibandingkan  dengan  briket  standar dari  SNI  (Standar  Nasional  Indonesia)  dan standar briket Jepang, maka kadar air briket ini tidak  jauh  berbeda  yaitu  8%  dan  jika dibandingkan  dengan  standar  USA  juga  tidak terlalu beda yaitu 6%.

## Kadar Abu
Berdasarkan  data  hasil  pengujian  kadar abu  pada  Gambar  5  dapat  diketahui  bahwa kadar  abu  terendah  yaitu  pada  perbandingan 70:30  sebesar  3,  11%  dan  kadar  abu  tertinggi yaitu pada perbandingan 100% cangkang mete sebesar  16,  55%.  Hal  ini  disebabkan  karena kulit kopi mempunyai kandungan unsur organik yang  tinggi  sehingga  akan  mudah terikat  pada proses  pembakaran  dan  menghasilkan  sedikit zat sisa yang menjadi abu.
Gambar 5. Kadar abu biobriket
Pada  penelitian  ini    perbandingan cangkang  mete  dan  kulit  kopi  yaitu  70:30 sebesar 3,11% dan 100% kopi sebesar 7, 96% telah memenuhi SNI dan standar Inggris kadar
abu  briket  yaitu  8%.  Selain  itu,  jika dibandingkan  dengan  standar  USA  maka semua  formulasi  briket  pada  penelitian  ini
6,64 5,35 7,54 9,07 9,67 0 2 4 6 8 10 12 100 : 0 70 : 30 50 : 50 30 : 70 0 : 100 Ka d a r A ir Kulit tanduk kopi :cangkang mete 7,96 3,11 10,45 11,35 16,55 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 100 : 0 70 : 30 50 : 50 30 : 70
0 : 100
Kad a r A bu Kulit tanduk Kopi dan cangkang mete
memenuhi  standar  USA  yaitu  maksimal  kadar abu briket adalah 16%.

## Nilai Kalor
Data  nilai  kalor  briket  yang  dihasilkan sebagaimana  disajikan  pada  Gambar  6  dapat diketahui  bahwa    kadar  kalor  terendah  yaitu pada  perbandingan  70:30  sebesar  5273,8943 kal/g  dan  kadar  kalor  tertinggi  yaitu  pada perbandingan  100%  cangkang  mete  sebesar 6230,0028  kal/g.  Jika  dibandingkan  dengan penelitian  sebelumnya,  nilai  kalor  pada penelitian  ini  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan
yang  telah  dilakukan  oleh  Fitri  (2017) menyatakan  bahwa  nilai  kalor  tertinggi  yang dihasilkan  pada  briket  serbuk  gergaji  dan  kulit kopi  yaitu  dengan  perbandingan  70  :  30 sebesar  6124,06  kal/g  sedangkang  nilai  kalor tertinggi  pada  penelitian  ini  yaitu  6230,0028 kal/g  pada  perlakuan  100%  cangkang  mete. Selain  itu,  jika  dibandingkan  dengan  standar nilai kalor briket campuran kulit tanduk kopi dan cangkang  mete  sesuai  dengan  standar  SNI, Inggris, USA, dan Jepang dengan standar nilai kalor  minimal  5000,  5870,  5000-6500,  dan 5000 kal/g.
Gambar 6. Nilai kalor biobriket

## Tabel 2. Perbandingan nilai kalor briket dengan standar mutu briket
Standar mutu briket arang (kal/g) Hasil Penelitian   Kulit Tanduk Kopi : cangkang mete Jepang Inggris Amerika SNI 100:0 70:30 50:50 30:70 0:100 6000-7000 7289 6230 >5000 5431,554 5273,894 5700,83 5815,637 6230,002

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa formulasi  briket  yang  mendekati  standar  mutu briket  adalah  formulasi  cangkang  mete  100% yang memiliki kerapatan sebesar 0,154 g/cm3, laju  pembakaran  1,127  g/menit,  kadar  air 9,67%,  kadar  abu  16,55%  dan  nilai  kalor sebesar 6230,0028 kal/g.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriyanto,  M.R.  (2011).  Pengaruh  Jenis  dan Kadar  Bahan  Perekat  Pada  Pembuatan Briket  Blotong  Sebagai  Bahan  Bakar Alternatif.  Skripsi.  Fakultas  Teknologi Pertanian,  Institut  Pertanian  Bogor, Bogor.
5431,554 5273,8943 5700,83 5815,6371 6230,0028 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 100:0 70:30 50:50 30:70 0:100 Nila i Kal or (Ka lo ri/g ram ) Kulit tanduk kopi: Cangkang mete
Gusni Sushanti et al. | Agrokompleks Vol. 21 No.2 Edisi Juli 2021
BPTP  Kepulauan  Bangka  Belitung.  (2018). Limbah  Kulit  Kopi  Sebagai  Alternatif Pakan Ternak.
http://babel.litbang.pertanian.go.id. Diakses pada 4 April 2019 Budiawan,  L.,  Hendrawan,  Y.,  &  Susilo,  B.
(2014).  Pembuatan  dan  karakterisasi briket  bioarang  dengan variasi  komposisi kulit  kopi.  Jurnal  Bioproses  Komoditas Tropis Vol. 2(2): 152-160
Fitri,  N.  (2017).  Pembuatan  Briket  dari Campuran  Kulit  Kopi  (Coffea  arabica)
dan Serbuk Gergaji dengan
Menggunakan  Getah  Pinus  ( Pinus merkusii )  sebagai  Perekat.  Skripsi. Fakultas  Sains  dan  Teknologi,  UIN Alauddin Makassar, Makassar.
Putranto,  A.D  dan  Razif.  (2005).  Pemanfaatan kulit  biji  mete  untuk  arang  aktif  sebagai
adsorben terhadap penurunan parameter phenol. Jurnal Purifikasi, Vol 6(1): 37-42. Rengga, W.D.P., Hartanto, D., Wibowo, B.T. & Setiawan,  B.  (2019).  Ekstraksi  minyak kulit  biji  mete  dari  limbah  kulit  biji  jambu mete  ( Anacardium  occidentale )  dengan alat  ultrasonic  cleaning  bath.  Jurnal Eksergi Vol 16(1): 1-6
Sinurat,  E.  (2011).  Studi  Pemanfaatan  Briket Kulit  Jambu  Mete  Dan  Tongkol  Jagung Sebagai  Bahan  Bakar  Alternatif.  Tugas Akhir.  Jurusan  Mesin  Fakultas  Teknik, Universitas Hasanuddin, Makassar.
Triono,  A.  (2006).  Karakteristik  Briket  Arang Dari  Campuran  Serbuk  gergajian  Kayu Afrika Dan Sengon Dengan Penambahan Tempurung  Kelapa.  Skripsi.  Departemen Hasil  Hutan  Fakultas  Pertanian,  Institut Pertanian Bogor. Bogor.